314 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
Rojo oscuro. 
r Una parte do sulfato de hierro oscuro, tre3 do 
fundente número 1, y se reducen á polvo. 
Mermo de Vandyk. 
Se hacen fundir en un crisol una parto do li¬ 
maduras de hierro y tres del fudente número 4; 
so retira la mezcla con unas pinzas , 1 porque la 
gran proporción del metal impediria que corrie¬ 
se con facilidad: se toman cinco partes de esta 
mezcla, se les añade una parto de óxido negro 
de cobalto, y se pulveriza. 
Otro moreno. 
Se calcinan, para formar una amalgama, dos 
partes y cuaTto de manganesa, ocho y media do 
minio y cuatro de pedernal pulverizado. Se to¬ 
ma una parte y media de esta mezcla y se le aña¬ 
de una cantidad igual de la composición prece¬ 
dente, y una parte do fundente número 4 , y se 
pulveriza. 
Negro para pintar y mezclar con otros colores. 
Se machaca tierra de sombras en pequeños 
pedazos, y se calcina hasta el negro en un cri¬ 
sol; luego se lava con agua hirviendo y se seca. 
Se toman diez partes de esta é igual cantidad 
de óxido negro de cobalto, diez y media de flint- 
glass ó vidrio blanco, siete y media de borrax y 
doce de minio. Se calcina todo junto, y se aña¬ 
de á dos partes de esta mezcla una del funden¬ 
te ntímero 4: se pulveriza al agua. ’ 
Se pueden componer otros negros variando 
las proporciones, y reemplazando la tierra de 
sombras con la manganesa. 
Otro %.tgro. 
Se muelen al agua una parte de tierra de som¬ 
bras calcinada al negro, una y media de óxido 
negro de cobalto, una y media de óxido negro 
de cobre y tres del fundente número 4. Cuan¬ 
do el polvo esté seco, se pondrá sobre un pedazo 
de teja frotada de antemano con pedernal pulve¬ 
rizado, y se colocará en seguida debajo de la mu¬ 
ña expuesta á un fuego de carbón. Operada la 
calcinación al punto que los ingredientes formen 
una amalgama perfecta, so añade una parte y me¬ 
dia del fundente númoro 4. Puede endurecerse 
la composición, si se cree necesario, mezclando 
un poco de óxido negro de cobalto. 
1 En oaao de no ¿ener mufla, podría servir un crisol 
de una línea y media de eBpesor, cuyo interior se rosca 
con pedernal pulverizado, ó se frota con polvo seco. Cuan¬ 
do las materias están oasi fundidas, do modo que formen 
una ama\gg ma perfecta, se retiran sin pérdida alguna. 
Negro para trazar sobre los verdes y para som- 
brear. 
Se pulverizan al agua y so calcinan debajo do 
nna mufla á un calor muy fuerte, cinco partes do 
manganesa y una de safre. 
Bellísimo negro para hacer los fondos-ó para pre¬ 
parar, pero de mezcla difícil con otros colores. 
So pulverizan al agua una parte de óxido no- 
gro do cobre y dos del fundente número 4. 
Frita para los verdes trasparentes. 
Se funden en un crisol tres' partes do peder¬ 
nal pulverizado, tres del fundente número 2 , una 
y media de vidrio negro, siete y media do mimo, 
dos y media do borrax y una y cuarto do óxido 
verde de eobre. Después de retirar la masa, so 
pulveriza en un mortero do porcelana. 
Verde. 
Se pulverizan al agua tres partes do la frita 
verde y una y media del esmalte amarillo, cuya 
composición so ha indicado arriba. Si esto co¬ 
lor no es bastants duro, so añado amarillo do Ña¬ 
póles. 
Ol.rn i'prrlfi 
Pulverízanso al agua cinco partes do frita ver 
do, una y media del fundente número 2 , y 03 
y media del fundonto número C. 
Los matices do verdo para la pintura en es¬ 
malte, se obtienen mezclando en diferentes ,P 10 ' 
porciones azul y amarillo, ó azul y anaranjado, 
oto. * 
Azul. 
Se*muolen en un mortero do porcelana cuatro 
partes de óxido negro do cobalto, nuevo de pe¬ 
dernal pulverizado y trece do nitro; so caben a 
esta mezcla en un crisol á fuego muy vivo do eo¬ 
lio ó de carbón; cuando esté fundida , 1 se P u v .° 
risa, y después do haberla lavado eoif agua na, 
se doja seoar. Se toma uua parto de estarna o- 
ria, á la quo se añade otra del fundente numoro 
5, y todo se pulveriza al agua. 
Otro azul. 
Se funden á la vez partes iguales de óxido ne¬ 
gro do oobalto y do borrax; á dos partes do esta 
1 Si esta operación no es bastante flúida pora correr 
libremente ouandoestá fundida, so mete en ella una bar¬ 
ra de acero á la que se pega. So preparan también les 
azulee en crisoles frotados interiormente oon pedernal pul¬ 
verizado, como hemos dioho arriba. 
